( 44o ) 



Enfin un opuscule de M. Em. Rousseau, ayant pour titre: « De la non- 

 existence de l'os inter-maxillaire chez l'homme à l'état normal ». 



A l'occasion de ce titre, M. Flourens remarque que l'auteur a fait sage- 

 ment d'exclure les cas tératôlogiques, puisque dans cette même séance 

 l'Académie reçoit de M. Carus une Notice sur un cas de monstruosité qui 

 montre, comme celui sur lequel M. Larcher avait déjà appelé l'attention, un 

 inter-maxillaire articulé avec le vomer. 



chimie minérale. — Mémoire sur ht réduction des chlorures de barium, 

 de strontium et de calcium par le sodium. Alliaaes de ces métaux; 

 par M. H. Carox. 



« Jusqu'ici on n'était pas encore parvenu à décomposer par le sodium 

 les chlorures des métaux alcalino-terreux autres que le magnésium. Voici 

 comment je suis arrivé à obtenir facilement cette réduction. 



» J'ai déjà remarqué dans bien des circonstances que la présence d'un 

 métal étranger dans le sel fondu où se fait la réduction facilitait souvent 

 l'opération, soit en réunissant les molécules du métal réduit, s'il est suscep- 

 tible d'être dissous, soit en localisant l'action du métal réducteur allié préa- 

 lablement. C'est en m'appuyant sur cette remarque que je suis arrivé aux 

 résultats que j'ai l'honneur de présenter à l'Académie. 



» Je commence par préparer des alliages de sodium avec différents mé- 

 taux, tels que le plomb, 1'étain., le bismuth, l'antimoine, etc. Les alliages de 

 sodium avec ces métaux se font en général avec facilité, mais souvent avec 

 un violent dégagement de chaleur et de lumière, ce qui nécessite pendant 

 leur préparation l'emploi de précautions dont la description ne peut être 

 reproduite dans cet extrait. Pour que ces alliages soient maniables, il ne 

 faut guère y introduire plus du tiers de leur poids de sodium ; cependant 

 cette proportion n'est pas indispensable. 



» Pour réduire un des chlorures de barium, de strontium ou de calcium, 

 il suffit de le faire fondre dans un creuset ordinaire et d'y ajouter, lorsque 

 le chlorure est parfaitement liquide et bien rouge, un des alliages de sodium 

 préparé d'avance. On chauffe encore quelques instants pour donner le 

 temps au métal de se rassembler; puis on retire du feu. Il faut, bien en- 

 tendu, mettre dans le creuset un excès de chlorure par rapport au sodium 

 employé. On obtient ainsi un culot métallique et cristallin ayant un aspect 



